175 ANAT.ES — OCTUBRE DE \ 861. 
os mi rastrillo cuyo cabo donde va la pala es encorvado, de modo que 
cl piano de la pala es paralelo con el mango del rastrillo ; se comprime> 
pue.s, dando con este instrumento g’olpes fuertes sobre el pedernal, 
basta que quede con la suficiente dureza ; se rebaja entonees para el 
I ado del buitron, viendo que el desnivel venga insensiblemente de todo 
el horno a formar la corriente necesaria para darle salida al bafio ; con- 
el uyendo de trabajar con el replanador, se cierra la puerta de trabajo i 
se le da un golpe de fuego vivo, por 24 boras. 
Concluido el golpe de fuego, se tiran por la puerta bogadera varios 
pedazos de escorias para formar una capa de ellas de una a dos pulga- 
das de grueso, que cubra el pedernal; se le da fuego hasta su total fu- 
sion, i se sangra, no solo con el objeto de sacar el exceso que baya sino 
tambien para formar mejor el desnivel del plan. Se cierran despues 
todas las puertas del horno pai'a impedirel contacto del aire frio sobre 
el plan, i se principia a pasmar, que es la operacion de enfriar lenta- 
mente el plan o de solidificarlo ; al cabo de cuatro boras se abren las 
puertas i se continua pasmando por cinco o seis horas ; despues de esto 
queda el horno en estado de recibir carga. 
La otra clase de plan mui usado i quiza el mas economico i el 
que presenta mayores seguridades al fundidor, es el de escorias. Se 
principia, como en cl plan de pedernal, fundiendo primero una capa de 
arena, que se cubre con una carga de escoria chancada, i se funde, te- 
niendo cuidado de revolverla de bora en bora para que no queden pe- 
dazos crudos; sobre esto, inmediatamente despues de fundida, se deja 
"at r por la tragadera otra cantidad de escorias, que se somete al mis- 
mu tratamiento que la anterior. 
I'ara esta clase de plan, como para lalijera capa que cubre los planes 
= ! < • !:.dril!o i de pedernal, se escoje siempre la mas fusible, regularmente 
! - . a Hainan de cola, , que es el remate o la punta final de la escoria, 
d : d ■ j.iasa lo mejor fundido i la que puedo clasificar como escoria 
a //ha. es decir, escoria en cuya composicion quimica no predomina ni 
'•1 ;i ■•i'!u id la base, de modo que siendo de esta naturaleza no podra te- 
i i 1 11 u < ncirL alguna sobre cl bano que descansa inmediatamente so- 
bre clla. 
( ' 1 1 : i ; i < b ) va esta fundida la segunda cantidad de escorias, se deja caer 
;m basta formar cl plan de la altura conveniente ; se sangra en 
la j.ara barb: el desnivel nccesario para la corriente del eje, i se 
’■ vn ■ aumentar, en la pasma de estos planes, las precaucio- 
■ did’ toinar, para e vital* un enfriamiento repentino, por- 
U'- via C.-1 e caso se rasgaria el plan en todas direcciones, i por 
1 ■ p.-rdcria todo cl trabajo lieclio, i no habria mas remedio 
' 1 fundir para sacar esta escoria por la puerta de trabajo i cu- 
iii va capa, por lo inenos de dicz [mlgadas, la parte danada. 
